EINFLUSS D. ELEKTROSTAT. FELDES A. D. OPT. VERHALTEN ETC. 51 



Resultate. Entsprechend der theoretischen Entwicklung in § 2b werden 

 nachstehend mit i und ip' bezeichnet die Azimuthe des Polarisators und Analy- 

 sators , für welche der Farbenwechsel der Platte möglichst gering war, und zwar 

 werden beide Winkel von einer Kante der Krystallplatte (meist der vertikalen) 

 an gerechnet. Es giebt natürlich 4 um je 90° verschiedene solche Stellungen des 

 Polarisators und zu jeder derselben wieder 2 um 180 u verschiedene des Analy- 

 sators. Wo diese verschiedenen Stellungen beobachtet worden sind , sind sie 

 aber der Uebersichtlichkeit halber in den nachstehenden Tabellen immer auf eine 

 von ihnen reducirt, indem von den beiden direct abgelesenen Winkeln % und ip' 

 zugleich 90° oder 180° oder 270° subtrahirt wurden. Jede einzelne Stellung 

 wurde als Mittelwerth aus 3 bis 4 Einstellungen bestimmt. 



In der dritten Columne ist der aus %' und tp' nach der Formel 32") berech- 

 nete Winkel cp angegeben , d. i. das gesuchte Azimuth einer der Schwingungs- 

 richtungen, bezogen auf dieselbe Krystallkante wie i und ty' , welches natürlich 

 auch nur bis auf ± 90° bestimmt ist , also um diesen Betrag beliebig geändert 

 werden konnte, je nachdem es gerade bequem war. Der Werth von cp ist jedes- 

 mal in zwei Theile zerlegt, von denen der erste, fett gedruckte denjenigen Werth 

 angiebt, welchen q> nach der in § 2 a entwickelten Theorie haben müsste, so dass 

 also der zweite Theil die Abweichung der beobachteten von der theoretischen 

 Lage der Schwingungsrichtungen bedeutet. Die vierte und fünfte Columne ent- 

 halten die durch ^' — i' :p 90° gegebene Drehung i Ld° der Krystallplatte für die- 

 jenige Lichtsorte, für welche das Minimum des Intensitätswechsels bestimmt 

 wurde, sowie die daraus berechnete specifische Drehung (immer positiv ge- 

 rechnet als Linksdrehung) ; dieselbe ist nur angegeben, um zu zeigen, in welchen 

 Grenzen etwa die an sich belanglose Auswahl der empfindlichen Färbung va- 

 riirte. (Man vergleiche die S. 30 angeführten Werthe von für verschiedene 

 Farben). Vor jeder Beobachtungsreihe ist die Fläche des Krystalles, welche zur 

 Beobachtungsrichtung senkrecht stand, sowie die parallel der letzteren gerechnete 

 Dicke L desselben in mm angegeben. — 



A. Kraftlinien- und Beobachtungsrichtung eine Würfelnormale. 



i' 



</>' 







$0° 



Würfelplatte I. 

 Breitseite, L = 3,77 



-50° 20' 



+ 50° 



45° -0° 10' 



+ 10° 20' 



+ 2,75° 



Erste Schmalseite, 

 L = 12,0 



+ 23° 48' 

 24° 18' 

 24° 54' 

 24° 42' 



-28° 30' 

 27 u 6' 

 26° 12' 

 27° 12' 



45° -2° 21' 

 -1°24' 

 -0° 39' 

 -1° 15' 



+ 38° 20' 



+ 3,19° 





+ 24° 25' 



-27° 15' 



-1*25' 







Zweite Schmalseite, 

 L — 11,35 



+ 26° 12' 

 27° 24' 

 27° 18' 

 27° 18' 



-27° 30' 

 26° 24' 

 26° 24' 

 26° 48' 



45° -0° 39' 

 + 0° 30' 

 + 0° 27' 

 + 0°12' 



+ 36° 10' 



+ 3,17° 





+ 27° 3' 



-26° 47' 



+ 0° 8' 







G2 



